49^ ACADÉMIE DES SCIENCES. 



par les acides azotique et chlorhycirique avec dégagement gazeux et pro- 

 duction d'une solution riche en vanadium. Il se forme, dans cette réaction 

 de l'acide chlorhvdrique sur le siliciure de vanadium, un chlorure double 

 de silicium et de vanadium. 



» Le siliciure de vanadium, chauffé au four électrique, en présence du 

 carbone, est partiellement décomposé et donne naissance à un équilibre 

 entre le carbure et le siliciure, ainsi que nous l'avons expliqué précédem- 

 ment à propos de la préparation. Ce siliciure, de formule V-Si, est stable 

 en présence d'un excès de carbure fondu. 



» Chauffé au four électrique, au contact d'un excès de silicium liquide 

 maintenu à son point d'ébullilion, il fond, se dissout, puis se décompose, 

 ne pouvant pas exister dans ces conditions : il se transforme complètement 

 en siliciure VSi- qui a élé recueilli et analysé. Cette réaction permet donc 

 de passer de l'un à l'autre des deux siliciures de vanadium. 



» Le siliciure de vanadium V-Si est décomposé au rouge par le sodium 

 en fusion. De même, en présence d'un grand excès de cuivre fondu au 

 four électrique, il fournit du siliciure de cuivre et un alliage silicium-vana- 

 dium. Il est peu attaqué par l'argent à sa température d'ébullition; cepen- 

 dant, on reconnaît que ce métal, après solidification, abandonne une petite 

 quantité de silicium amorphe. Il en est de même pour l'étain. Le siliciure 

 de vanadium est insoluble dans l'aluminium maintenu à son point d'ébul- 

 lition. Enfin, il est un peu soluble dans le siliciure de cuivre en fusion. 



» Les acides chlorhvdrique, azotique et sulfurique sont sans action sur 

 ce siliciure; il en est de même d'un mélange d'acide azotique et d'acide 

 chlorhvdrique ou d'acide azotique et d'acide sulfurique. 



» Au contraire, une solution même étendue d'acide fluorhydrique l'at- 

 taque à froid. 



» Les solutions alcalines de potasse, de soude et d'ammoniaque n'ont 

 aucune action sur le siliciure, mais la potasse en fusion l'attaque avec faci- 

 lité. Un mélange d'azotate de potassium et de carbonate de sodium le 

 transforme au rouge sombre en vanadate et en silicate. 



» Analyse. — Les dosages du vanadium et du silicium dans ce nouveau composé 

 ont été faits par les méthodes décrites antérieurement à propos du siliciure VSi^. 

 Nous avons obtenu ainsi les chiffres suivants : 



Vanadium 78,52 



Silicium 20,90 



